Thermally induced shape-memory effect (polymers)
ऊष्मीय रूप से प्रेरित एकदिशात्मक आकार-आकार-स्मृति प्रभाव नए तथाकथित स्मार्ट पदार्थों के भीतर वर्गीकृत एक प्रभाव है। तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव वाले पॉलिमर नई सामग्री हैं, जिनके अनुप्रयोगों का हाल ही में विज्ञान (जैसे, चिकित्सा), संचार और मनोरंजन के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में रिपोर्ट की गई और व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रणालियाँ हैं। हालाँकि, अन्य पॉलिमरों की प्रोग्रामिंग की संभावना मौजूद है, क्योंकि सह-पॉलिमरों की संख्या को डिज़ाइन किया जा सकता हैः संभावनाएँ लगभग अंतहीन हैं। तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव वाले सामान्य सूचना पॉलिमर वे पॉलिमर हैं जो बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं और इस वजह से उनके पास अपना आकार बदलने की क्षमता होती है। तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव प्रणाली के उचित प्रसंस्करण और प्रोग्रामिंग के संयोजन से उत्पन्न होता है। यह प्रभाव बहुत अलग रासायनिक संरचना वाले पॉलिमर में देखा जा सकता है, जो अनुप्रयोगों की एक बड़ी संभावना खोलता है। पॉलिमर पर प्रभाव का विवरण पहले चरण में पॉलिमर को सामान्य तकनीकों के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जैसे कि इंजेक्शन या एक्सट्रूज़न, थर्मोफॉर्मिंग, एक तापमान (टीएचआई) पर जिस पर पॉलिमर पिघलता है, एक अंतिम आकार प्राप्त करता है जिसे "स्थायी" आकार कहा जाता है। अगले चरण को सिस्टम प्रोग्रामिंग कहा जाता है और इसमें नमूने को संक्रमण तापमान (टी. टी. ट्रांस) तक गर्म करना शामिल है। उस तापमान पर बहुलक विकृत हो जाता है, जो "अस्थायी" नामक आकार तक पहुँच जाता है। इसके तुरंत बाद नमूने का तापमान कम हो जाता है। प्रभाव के अंतिम चरण में स्थायी आकार की बहाली शामिल है। नमूने को संक्रमण तापमान (टी. टी. ट्रांस) पर गर्म किया जाता है और थोड़े समय के भीतर स्थायी आकार की वसूली देखी जाती है। यह प्रभाव बहुलक का प्राकृतिक गुण नहीं है, बल्कि उपयुक्त रसायन विज्ञान के साथ प्रणाली की उचित प्रोग्रामिंग का परिणाम है। इस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए एक बहुलक के लिए, आणविक स्तर पर दो घटक होने चाहिएः स्थायी आकार निर्धारित करने के लिए बंधन (रासायनिक या भौतिक) और अस्थायी आकार को ठीक करने के लिए टीट्रांस के साथ "ट्रिगर" खंड। पॉलिमर धातुओं पर प्रभाव की विशेषताएँ प्रत्येक तापमान पर एक आकार बनाए रखते हुए एक द्विदिशात्मक आकार-स्मृति प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। पॉलिमर केवल एक बार अपना आकार पुनर्प्राप्त करते हैं। पॉलिमर अपने आकार को 200% तक विस्तार के साथ बदल सकते हैं जबकि धातुओं में अधिकतम 8-10% विस्तार होता है। धातुओं और मिट्टी के बर्तनों में पुनर्प्राप्ति में क्रिस्टल संरचना में परिवर्तन शामिल है, जबकि पॉलिमर में पुनर्प्राप्ति एन्ट्रोपिक बलों और लंगर बिंदुओं की क्रिया के कारण होती है। पॉलिमर को वांछित अनुप्रयोग के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है, वे हो सकते हैंः बायोडिग्रेडेबल, दवा वितरण प्रणाली (औषधीय), जीवाणुरोधी, आदि। संक्रमण तापमान को "ट्रिगर" खंडों के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो सिरेमिक की तुलना में तापमान समायोजन को आसान बनाता है, क्योंकि वे विषुवीय मात्राओं पर निर्भर करते हैं। कार्यकरण सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन पॉलिमरों का पहला अस्थिर तंत्र श्रृंखलाओं की गतिशीलता और समूहों की संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था है। फिर अर्ध-क्रिस्टलीय और अनाकार पॉलिमर पर प्रभाव को अलग किया जाना चाहिए। दोनों ही मामलों में, एंकर पॉइंट बनाए जाने चाहिए जो प्रभाव के लिए "ट्रिगर्स" के रूप में कार्य करते हैं। अनाकार पॉलिमर के मामले में, ये जंजीरों की गांठें या "उलझनें" होंगी, और अर्ध-क्रिस्टलीय पॉलिमर के मामले में, क्रिस्टल स्वयं इन लंगर बिंदुओं का निर्माण करेंगे। न्यूनतम महत्वपूर्ण तनाव के तहत सामग्री के आकार को संशोधित करके, श्रृंखला स्लाइड और एक मेटास्टेबल संरचना बनाई जाती है, जो श्रृंखलाओं के संगठन और क्रम (निचली एन्ट्रापी) को बढ़ाती है, जब विरूपण भार समाप्त हो जाता है, तो लंगर बिंदु मैक्रोस्कोपिक तनाव के लिए एक भंडारण तंत्र प्रदान करते हैं। ग्लासी अवस्था में अणुओं की घूर्णन गतियाँ जम जाती हैं और बाधित होती हैं, जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है और ग्लासी अवस्था तक पहुँच जाता है, ये गतियाँ पिघलती हैं और घूर्णन और विश्राम होते हैं, अणु उस रूप को लेते हैं जो उनके लिए एन्ट्रॉपिक रूप से सबसे अनुकूल होता है, सबसे कम ऊर्जा वाला। इन आंदोलनों को विश्राम प्रक्रिया कहा जाता है और तनाव को खत्म करने के लिए "यादृच्छिक तार" के गठन को आकार-स्मृति हानि कहा जाता है। एक बहुलक आकार-स्मृति प्रभाव प्रदर्शित करेगा यदि यह विरूपण की दी गई स्थिति में स्थिर होने के लिए अतिसंवेदनशील है, अणुओं को फिसलने और अपने उच्च एन्ट्रापी (कम ऊर्जा) रूप को पुनः प्राप्त करने से रोकता है। यह लगभग पूरी तरह से क्रॉसलिंकिंग या वल्केनाइजेशन बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, ये नए बंधन लंगर के रूप में कार्य करते हैं और जंजीरों के विश्राम को रोकते हैं, लंगर बिंदु भौतिक या रासायनिक हो सकते हैं। धातुओं और मिट्टी के बर्तनों के साथ तुलना एक दिशात्मक आकार-आकार-स्मृति प्रभाव को पहली बार 1951 में चंद और रीड द्वारा गोल्ड-कैडमियम मिश्र धातु में देखा गया था और 1963 में ब्यूहलर ने नाइटिनॉल के लिए इस प्रभाव का वर्णन किया, जो एक विषुवीय निकेल-टाइटेनियम मिश्र धातु है। धातुओं और मिट्टी के बर्तनों में यह प्रभाव क्रिस्टल संरचना में परिवर्तन पर आधारित है, जिसे मार्टेन्सिटिक चरण संक्रमण कहा जाता है। इन सामग्रियों का नुकसान यह है कि यह एक विषुवतीय मिश्र धातु है और संरचना में 1 प्रतिशत के विचलन संक्रमण तापमान को लगभग 100 केल्विन तक संशोधित करते हैं। कुछ धातुएं और मिट्टी के बर्तन प्रभाव को द्विदिश रूप से प्रस्तुत करते हैं, जिसका अर्थ है कि एक निश्चित तापमान पर एक आकार होता है और इसे तापमान को बदलकर बदला जा सकता है, लेकिन यदि पहला तापमान पुनर्प्राप्त किया जाता है, तो पहला आकार भी पुनर्प्राप्त किया जाता है। यह प्रत्येक तापमान पर प्रत्येक आकार के लिए सामग्री को प्रशिक्षित करके प्राप्त किया जाता है। ऊष्मीय रूप से प्रेरित द्विदिश आकार-स्मृति प्रभाव वाले धातुओं और मिट्टी के बर्तनों का चिकित्सा प्रत्यारोपण, संवेदक, ट्रांसड्यूसर आदि में बहुत अधिक उपयोग हुआ है। हालाँकि, कई लोग अपनी उच्च विषाक्तता के कारण जोखिम पेश करते हैं। प्रणाली में चरण प्रभाव प्राप्त करने के लिए, एक चरण पृथक्करण प्राप्त करना आवश्यक है, इनमें से एक चरण अस्थायी रूप के लिए ट्रिगर के रूप में काम करता है, एक संक्रमण तापमान का उपयोग करके जो Tm या Tg हो सकता है और इस प्रभाव में इसे TTrans कहा जाता है। एक दूसरे चरण में उच्च संक्रमण तापमान होता है और इस तापमान से ऊपर बहुलक पिघल जाता है और पारंपरिक तरीकों से संसाधित किया जाता है। चरण पृथक्करण बनाने वाले तत्वों का अनुपात काफी हद तक टी. टी. ट्रांस संक्रमण तापमान को नियंत्रित करता है; धातु मिश्र धातुओं की तुलना में इसे नियंत्रित करना बहुत आसान है। इसका एक उदाहरण पॉली (एथिलीन ऑक्साइड-एथिलीन टेरेफ्थेलेट) या ई. ओ. ई. टी. कोपोलिमर है। पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पी. ई. टी.) खंड में अपेक्षाकृत उच्च टी. जी. होता है और इसके टी. एम. को आमतौर पर "कठोर" खंड के रूप में जाना जाता है, जबकि पॉलीइथिलीन एथिलीन ऑक्साइड (पी. ई. ओ.) में अपेक्षाकृत कम टी. एम. और टी. जी. होता है और इसे "नरम" खंड के रूप में जाना जाता है। अंतिम बहुलक में ये खंड ठोस अवस्था में दो चरणों में अलग होते हैं। पी. ई. टी. में उच्च स्तर की क्रिस्टलीयता होती है और इन क्रिस्टलों का गठन पी. ई. ओ. श्रृंखलाओं के प्रवाह और पुनर्व्यवस्था के लिए प्रदान करता है क्योंकि वे अपने टी. एम. से अधिक तापमान पर फैले होते हैं। प्रयोग प्रभाव की प्राप्ति ज्ञात आणविक द्रव्यमान वितरण के साथ एक वाणिज्यिक, उच्च शुद्धता (गैर-पुनर्नवीनीकरण) बहुलक नमूना मानक प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त या संश्लेषित किया जा सकता है। लोचदार मापांक, टैन δ, क्रिस्टलीयता, चिपचिपाहट, घनत्व जैसे सामान्य गुणों की विशेषता होनी चाहिए। लंगर बिंदु, भौतिक या रासायनिक (श्रृंखला उलझाव, क्रिस्टलीकरण या वल्केनाइजेशन), तय किए जाने चाहिए। यदि थोड़ा वल्केनाइजेशन के साथ क्रॉसलिंकिंग वांछित है, तो प्रत्येक बहुलक के लिए मानकीकृत तरीकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पी. सी. ओ. के मामले में, उदाहरण के लिए, यह आकार-आकार-स्मृति प्रभाव के बिना एक बहुलक है क्योंकि यह एक स्पष्ट "पठार" प्रस्तुत नहीं करता है, लेकिन पेरोक्साइड की न्यूनतम मात्रा (~ 1%) का जोड़ पी. सी. ओ. को इस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यकताओं के साथ प्रदान करता है। ज्ञात आयामों के साथ एक स्थायी तनाव मुक्त आकार पारंपरिक तरीकों से तैयार किया जाता है। प्रणाली क्रमादेशित है, अर्थात। इसे टीट्रांस तक गर्म किया जाता है और उस तापमान पर दबाव या तनाव लागू करके आकार को संशोधित किया जाता है। फिर सामग्री को ठंडा किया जाता है और अंत में दबाव या तनाव को हटा दिया जाता है। नमूने को फिर से टीट्रांस में गर्म करने के बाद, तनाव छोड़ दिया जाता है और स्थायी आकार ठीक हो जाता है। कुछ पॉलिमर पहले थक जाते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रणाली का मूल्यांकन एक सरल प्रयोग के साथ किया जा सकता है जिसमें प्रणाली को एक पंक्ति में 10 या 20 बार प्रोग्राम करना और% और समय में पुनर्प्राप्ति को मापना शामिल है। क्रिस्टलाइज़ किए जा सकने वाले पॉलिमर (पीपी के अपवाद के साथ) इस प्रभाव को प्राप्त करने की गारंटी देते हैं, मुख्य रूप से उनकी क्रम क्षमता के कारण, जो क्रिस्टलता में परिलक्षित होती है, क्रिस्टल में उनके घटक तत्वों के लिए आत्मीयता होती है और नए बंधन बनाते हैं जो एंकरिंग बलों को प्राप्त करते हैं जो अस्थायी रूप को स्थिरता देते हैं। क्रिस्टलीकरण, वल्केनाइजेशन और अंतिम गुण इस प्रकार के पॉलिमर में क्रिस्टल के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, डब्ल्यूएएक्सएस और डीएससी तकनीकों का उपयोग किया जाता है; ये तकनीकें यह निर्धारित करने में मदद करती हैं कि पॉलिमर का कितना प्रतिशत क्रिस्टल है और वे कैसे व्यवस्थित हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि क्रासलिंकिंग बढ़ने के साथ क्रिस्टलीयता कम हो जाती है, क्योंकि श्रृंखलाएं खुद को व्यवस्थित करने की क्षमता खो देती हैं और क्रिस्टलीयता प्राप्त करने के लिए क्रम आवश्यक है। दूसरी समस्या तब होती है जब क्रासलिंकिंग अणु पिघल रहे होते हैं, क्योंकि क्रासलिंकिंग की अधिकता अणु को इस तरह से संशोधित करती है कि यह पिघलना बंद कर देता है (थर्मोसेट के समान) और इसलिए अस्थायी आकार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों या पेरोक्साइड द्वारा उपचार का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टीट्रांस को बढ़ाता है और आकार-आकार-स्मृति प्रभाव में कारकों को निर्धारित करते हुए क्रिस्टलीकरण को कम करता है। फोटोपॉलिमराइजेशन द्वारा क्रॉस-लिंक्ड पॉली (ε-कैप्रोलैक्टोन) और पॉली (एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट) जैसी जैव-संगत अर्ध-क्रिस्टलीय प्रणालियों के मामले में यह बताया गया है कि क्रिस्टलीकरण व्यवहार शीतलन दर से प्रभावित होता है, जैसा कि किसी भी अन्य अर्ध-क्रिस्टलीय बहुलक में होता है, लेकिन क्रिस्टलीकरण की गर्मी शीतलन दर से स्वतंत्र रहती है। अणुओं के परस्पर जुड़ाव, शीतलन दर और क्रिस्टलीकरण व्यवहार का प्रभाव प्रत्येक प्रणाली के लिए विशिष्ट है और इसकी गणना करना असंभव है क्योंकि संश्लेषण की संभावनाएं लगभग अनंत हैं। क्रिस्टलीकरण योग्य पॉलिमर जैसे ओलिगो (ε-कैप्रोलैक्टोन) में पॉली (एन-ब्यूटाइल एक्रिलेट) जैसे अनाकार खंड हो सकते हैं और प्रत्येक का आणविक द्रव्यमान अनुपात अस्थायी रूप में प्रणाली के व्यवहार को निर्धारित करता है और स्थायी रूप में पुनर्प्राप्ति करता है। क्रासलिंक्ड बहुलक के आणविक द्रव्यमान पर प्रभाव डालने वाले कारक। क्रिस्टलीकरण योग्य बहुलक का आणविक भार। क्रासलिंकिंग की डिग्री। चरण पृथक्करण। मूल पॉलिमर का मॉड्यूली और कॉपोलिमर में अनुपात। नमी (नमी क्षरण के लिए अतिसंवेदनशील पॉलिमर में)। शीतलन की गति। अनाकार पॉलिमर यदि पॉलीमेरिक प्रणाली अनाकार है, तो क्रिस्टलीय संरचना के लंगर बिंदु उपलब्ध नहीं हैं और अस्थायी आकार की स्थिरता सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका श्रृंखला उलझनों (भौतिक उलझनों और रासायनिक क्रॉसलिंकिंग नहीं) के माध्यम से है, इसके अलावा क्रॉसलिंकिंग की संभावना है। आराम की प्रक्रियाएं कांच की अवस्था में, लंबी श्रृंखला खंडों की गति जम जाती है, इन खंडों की गति एक सक्रियण तापमान पर निर्भर करती है जो बहुलक को एक चिकनी और लोचदार स्थिति में लाती है, कार्बन बंधनों पर घूर्णन और श्रृंखलाओं की गति में अब कम ऊर्जा की आवश्यकता वाली संरचना को समायोजित करने और प्राप्त करने के लिए मजबूत बाधाएं नहीं होती हैं, श्रृंखलाएं फिर यादृच्छिक तार बनाती हैं, बिना किसी क्रम के और इसलिए उच्च एन्ट्रापी के साथ। यदि एक बहुलक के नमूने को लोचदार सीमा में थोड़े समय के लिए बढ़ाया जाता है, जब भार को हटा दिया जाता है, तो नमूना अपने मूल आकार को पुनर्प्राप्त कर लेगा, लेकिन यदि भार पर्याप्त रूप से लंबी अवधि के लिए रहता है, तो श्रृंखलाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और मूल आकार को पुनर्प्राप्त नहीं किया जाता है, परिणाम एक अपरिवर्तनीय विरूपण है, जिसे विश्राम प्रक्रिया भी कहा जाता है (इस मामले मेंः रेंगना)। एक बहुलक के तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए, इन विश्राम प्रक्रियाओं से बचने के लिए लंगर बिंदुओं के साथ श्रृंखलाओं को ठीक करना आवश्यक है जो प्रणाली को अस्थिर रूप से संशोधित करते हैं। ग्लास ट्रांजिशन अमोर्फोस पॉलिमर में अर्ध-क्रिस्टलीय पॉलिमर की तरह क्रिस्टलीकरण तापमान (टी. एम.) नहीं होता है और केवल ग्लास ट्रांजिशन तापमान (टी. जी.) होता है। आकार-आकार-स्मृति बहुलक प्रणालियों के व्यवहार पर इसका निर्णायक प्रभाव पड़ता है। केवल एक क्रिस्टलीय सह-पॉलिमर प्रणाली के परिणामस्वरूप क्रासलिंकर-उपचारित सह-पॉलिमर अपनी क्रिस्टलीयता खो सकता है और व्यावहारिक रूप से अनाकार हो सकता है। एक अनाकार बहुलक इस प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए क्रासलिंकिंग के स्तर या बहुलककरण की डिग्री पर निर्भर करता है। पॉली (नॉरबोर्न) के मामले में, जो एक रैखिक, अनाकार बहुलक है, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादों में 70 से 80 प्रतिशत ट्रांस बॉन्ड की सामग्री होती है, आणविक द्रव्यमान लगभग 3x106 ग्राम मोल-1 और टीजी लगभग 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि यह असामान्य रूप से उच्च स्तर के बहुलककरण को प्राप्त करता है, इसलिए तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव को प्राप्त करने के लिए श्रृंखला उलझनों पर लंगर बिंदुओं के रूप में भरोसा किया जा सकता है। इसलिए, यह बहुलक पूरी तरह से भौतिक लंगर बिंदुओं पर निर्भर करता है। जब टी. जी. तक गर्म किया जाता है, तो सामग्री अचानक एक कठोर अवस्था से एक टेपर अवस्था (नरम) में बदल जाती है। प्रभाव प्राप्त करने के लिए, बहुलक श्रृंखलाओं के खंडों की पुनर्व्यवस्था से बचने के लिए आकार को तेजी से बदला जाना चाहिए और सामग्री को तुरंत टीजी के नीचे भी बहुत तेजी से ठंडा किया जाना चाहिए। सामग्री को टी. जी. पर फिर से गर्म करने से मूल आकार की बहाली दिखाई देगी। रासायनिक संरचना का प्रभाव तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव के लिए सह-पॉलिमर को डिजाइन करने में यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि रासायनिक संरचना में थोड़ा बदलाव (सीआईएस/ट्रांस अनुपात, रणनीति, आणविक द्रव्यमान, आदि)। आकार-स्मृति बहुलक में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करता है। पॉली (एमएए-को-एमएमए)-पीईजी की तुलना में पॉली (मिथाइलमेथाक्रिलेट-को-मेथाक्रिलिक एसिड) या पॉली (एमएए-को-एमएमए) का कॉपोलिमर एक उदाहरण है, जहां पीईजी पॉली (एथिलीन ग्लाइकोल) के लिए छोटा है जो कॉपोलिमर में कॉम्प्लेक्स बनाता है। पी. ई. जी. सहित सामग्री की आकृति विज्ञान में परिवर्तन कॉपोलिमर को आकार-स्मृति प्रभाव प्रदान करते हैं, जो दो चरणों को दर्शाता है, एक स्थिर चरण प्रदान करने वाला त्रि-आयामी नेटवर्क और पी. ई. जी.-पी. एम. ए. ए. परिसरों के अनाकार भाग द्वारा गठित प्रतिवर्ती चरण। कॉम्प्लेक्स एक उच्च मापांक भंडारण क्षमता दिखाते हैं, इसलिए जब उच्च आणविक द्रव्यमान का एक पी. ई. जी. को कोपोलिमर में डाला जाता है, तो लोचदार मापांक में वृद्धि, कांच की स्थिति में उच्च मापांक और तेजी से सुधार देखा जाता है। इसके भौतिक रासायनिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए इसके गुणों का अध्ययन डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री (डीएससी), वाइड-एंगल एक्स-रे विवर्तन (डब्ल्यूएएक्सडी) और गतिशील यांत्रिक विश्लेषण (डीएमए) तकनीकों के साथ किया जा सकता है। अवलोकन एक बहुलक के लिए तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए, इसमें अस्थायी और स्थायी आकार के लिए लंगर बिंदु होने चाहिए। ये भौतिक (श्रृंखला उलझनें, क्रिस्टल) या रासायनिक (रासायनिक क्रॉसलिंकिंग, क्यूरिंग, वल्केनाइजेशन) हो सकते हैं। पॉलिमर में यह प्रभाव एन्ट्रोपिक बलों पर निर्भर करता है न कि धातुओं जैसे मार्टेन्सिटिक संक्रमणों पर। सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैंः लोचदार मापांक, पुनर्प्राप्ति गति, अस्थायी आकार स्थिरता। संक्रमण तापमान टी. टी. ट्रांस टी. एम. या टी. जी. या दोनों का मिश्रण हो सकता है। सभी क्रिस्टलीय पॉलिमर (पीपी को छोड़कर) तापीय रूप से प्रेरित आकार-स्मृति प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रभाव को कम करने वाले अस्थिर तंत्र हैंः नमी का क्षरण (नमी के प्रति संवेदनशील पॉलिमर के लिए उदाहरण के लिए। पॉलीयुरेथेन), जंजीरों को तोड़ना, स्थायी या अस्थायी आकार को ठीक करने वाले बंधनों का क्षरण। अनुप्रयोग इस प्रभाव वाले पॉलिमर के अधिकांश अनुप्रयोग अभी के लिए केवल सुझाव हैं, कई संभावनाएं प्रस्तावित की गई हैं, लेकिन अब तक केवल कुछ का ही उपयोग किया गया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और मोटर वाहन तत्व हैं, हालांकि सबसे बड़ी सफलता गर्मी-सिकुड़ने वाले पॉलीथीन के साथ हासिल की गई है, जो प्रोग्रामिंग चरण में भी एक अपवाद है, क्योंकि इसे एक अलग तरीके से संसाधित किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोग ऑर्थोडोंटिक आइटम, जैसे कि एंडोवास्कुलर प्रक्रियाओं के लिए तार और फोम। बुद्धिमान सिलाई के लिए सूक्ष्म तत्व। अंतःशिरा सुइयाँ जो शरीर में नरम हो जाती हैं और लैप्रोस्कोपी उपकरण दवा वितरण प्रणाली। न्यूनतम आक्रामक शल्य चिकित्सा के लिए शरीर में अवक्रमणीय प्रत्यारोपण। विकलांग लोगों के लिए हड्डी रोग या विशेष आवश्यकता वाले जूतों और बर्तनों के आंतरिक तलवे। अंतःशिरा कैथेटर। दैनिक जीवन अनुप्रयोग समायोज्य पाइप और फिटिंग, सिकुड़ने योग्य या समायोज्य पाइप के लिए मुहर। ब्रेल पुनर्मुद्रण योग्य बोर्ड और पुनर्मुद्रण योग्य विज्ञापन। समायोज्य जंग-रोधी फिल्में। गुड़िया, खिलौने, हेयर स्टाइलिंग आइटम के लिए बाल। नई वस्तुओं को कम मात्रा में पैक किया जाता है और जो पहले उपयोग पर अपना आकार बदल देते हैं। ऑटोमोबाइल, फेंडर आदि के लिए सुरक्षा। कृत्रिम नाखून। स्मार्ट वस्त्र। आकार-आकार-स्मृति बहुलक आकार-आकार-स्मृति मिश्र धातु पॉलिमर कॉपोलिमर स्मार्ट सामग्री ग्रंथसूची संदर्भ चार्ल्सबी ए भी देखें। परमाणु विकिरण और पॉलिमर। पर्गामन प्रेस, ऑक्सफोर्ड, पीपी। 198-257 (1960)। गाल, के; डन, एम; लियू, वाई। आकार-स्मृति बहुलक नैनोकम्पोजिट्स में आंतरिक तनाव भंडारण। भौतिक अक्षरों को लागू किया। 85, (जुलाई-2004)। जियोंग, हान मो; सांग एच, ची डब्ल्यू. पॉली (मिथिलीन-1,3-साइक्लोपेंटेन) का आकार-आकार-स्मृति प्रभाव और पॉलीइथिलीन के साथ इसका सह-पॉलिमर। पॉलिमर इंटरनेशनल, 51:275-280 (2002)। कावाते, के. एक्रिलेट यूरेथेन ओलिगोमर/एक्रिलेट नेटवर्क की क्रीप रिकवरी। क्रीप रिकवरी, आकार-स्मृति को आकार दें। जर्नल ऑफ पॉलिमर साइंस। 35. किम बी. के., ली एस. वाई., जू एम. पॉलीयुरेथेन्स जिनका आकार-आकार-स्मृति प्रभाव है। पॉलिमर 37:5781-93, (1998)। लैंगर, आर; टिरेल, डी. ए. जीव विज्ञान और चिकित्सा के लिए सामग्री डिजाइन करना। प्रकृति 428: (अप्रैल-2004)। लेंडलिन, ए; केल्च, एस; क्रैट्ज़, के. शेप-शेप-मेमोरी पॉलिमर। सामग्री का विश्वकोश-विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 1 से 9 तक। (2005)। संभावित जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए लेंडलिन, ए; लैंगर, आर. बायोडिग्रेडेबल, लोचदार आकार-आकार-स्मृति पॉलिमर। विज्ञान. 296, 1673-1676 (2002)। लेंडलिन, ए; केल्च, एस. शेप-मेमोरी पॉलिमर। एन्ज्यू। चेमी। केम। इंट। 41: 2034-2057। (2002)। लेंडलिन, ए; श्मिट, ए एम; लैंगर आर, एबी-पॉलिमर नेटवर्क जो ओलिगो (ε-कैप्रोलैक्टोन) खंडों पर आधारित है जो आकार-आकार-स्मृति गुणों को दर्शाता है। प्रो. नताल। एके. विज्ञान. संयुक्त राज्य अमेरिका। 98 (3): 842-7 (2001)। ली एफ, चेन वाई, झू डब्ल्यू, झांग एक्स, जू एम. पॉलीइथिलीन/नायलॉन 6 ग्राफ्ट कोपोलिमर के आकार-स्मृति प्रभाव। पॉलिमर 39 (26): 6929-6934 (1998)। लियू, चुन, माथेर। रासायनिक रूप से क्रॉस-लिंक्ड पॉलीसाइक्लोक्टीनः संश्लेषण, लक्षण वर्णन और आकार स्मृति व्यवहार। मैक्रोमोलेक्यूल्स, 35:9868-9874 (2002)। नाकासिमा ए, हू जे, इचिनोसा एम, शिमदा एच. नैदानिक ऑर्थोडोंटिक्स में लोचदार सामग्री के रूप में आकार-आकार-स्मृति प्लास्टिक का संभावित अनुप्रयोग। (1991) यूर। जे. ऑर्थोडोंटिक्स 13:179-86। ओर्टेगा, एलिसिया एम; गैल, केन। शेप मेमोरी पॉलिमर की थर्मो-मैकेनिकल प्रतिक्रिया पर क्रॉसलिंक घनत्व का प्रभाव। पेंग पी; वांग, डब्ल्यू; ज़ुएसी सी; और जिंग एक्स. पॉली (ε-कैप्रोलैक्टोन) पॉलीयुरेथेन और इसका आकार-स्मृति गुण। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स 6:587-592 (2005)। वांग, एम; झांग, एल. आकार स्मृति पॉलिमर के रूप में उपयोग किए जाने वाले पॉली (एथिलीन ऑक्साइड) और पॉली (एथिलीन टेरेफ्थेलेट) पर आधारित पॉली (ईथर एस्टर) में उन्मुख क्रिस्टलीय संरचना के माप के रूप में पुनर्प्राप्ति। जर्नल ऑफ पॉलिमर साइंसः पार्ट बीः पॉलिमर फिजिक्स, 37:101-112 (1999)। यिपिंग सी. यिंग जी; जुआन डी; जुआन एल; युक्सिंग पी; अल्बर्ट एस. हाइड्रोजन-बंधे बहुलक नेटवर्क-आकार-स्मृति प्रभाव के साथ पॉली (एथिलीन ग्लाइकोल) परिसर। जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री। 12: 2957-2960 (2002)। कैटिमे I, कैटिमे O, कैटिमे D "लोस मैटेरियल्स इंटेलीजेंटस डी एस्टी मिलेनियोः लोस हिड्रोजेल्स पोलीमेरोस"। यूनिवर्सिडैड डेल पाइस वास्को का संपादकीय, बिलबाओ 2004। ISBN 84-8373-637-3। कैटिमे प्रथम, कैटिमे ओ वाई कैटिमे डी. "इंट्रोडक्शन ए ला साइंस डी लॉस मैटेरियल्स पोलीमेरोसः सिंटेसिस वाई कैरेक्टेरिज़ेशियन"। यूनिवर्सिडैड डेल पाइस वास्को, बिलबाओ 2010 का सेवा संपादकीय। ISBN 978-84-9860-356-9 पॉलिमर केमिस्ट्री पॉलिमर फिजिक्स पॉलिमर